ii6o MÉMOIRES DE l'Académie Royale 

 fondue , étdit intraitable à chaud , elle s'cmiettoit fous le 

 marteau; forgée dans une cuiller de fer doux, elle empê- 

 choit le fer de fe louder; & en brûlant au feu , elle donnoit 

 plus d'étincelles que la fonte grife ordinaire. La portion 

 fupérieure au contraire qui n'étoit pas entrée en fiilion, 

 fe forgeoit à merveille , fans gerfm-es fur les arêtes ; à la 

 trempe , nous avons trouvé que c'éloit de l'acier d'excel- 

 lente qualité , feulement il relloit dans le cœur un peu de 

 fer doux qu'il étoit facile de diftînguer à la caflure. Enfin 

 la portion où s'étoit fait l'étranglement étoit de l'acier 

 excellent , fur-tout au milieu de fa longueur , mais elle 

 participoit, à fes extrémités, des qualités des parties voi- 

 îines ; par le haut il reftoit un peu de fer doux dans le 

 eœur , & par le bas elle fe gerçoit un peu fur les arêtes. 



Cette première expérience remplilîbit parfaitement les 

 vues dans lefquelles nous l'avions tentée, en faifant voir. 

 Il ° que les changemens qu'éprouve le fer doux en fe con- 

 vertilfant en acier , font uniquement dûs à l'aflion du 

 charbon , & non à celle d'aucune fubftance gazeufe que la 

 chaleur pourroit en dégager; z° que ces changemens ne 

 font pas de la nature de la calcination, c'eft-à-dire, que 

 pour fe convertir en acier, le fer n'abforbe pas d'air dé- 

 phlogifliqué , puifqu'il n'y avoit aucune matière qui pût 

 en fournir , & qu'il ne fe rapproche pas de l'état de fer 

 . eoulé; 3.° que c'eft la fubftance même du charbon, qui, 

 en fe combinant avec le métal , augmente fon poids , 

 change la couleur de Ca. calTure , occafionne la tache noire 

 que font les acides à fa furface , lui donne de la fufibilité 

 &le rend plus combuftible à l'air libre. Elle nous montroit 

 enfuite, i.°que dans la cémentation, lorfqu'on outre-paffe 

 un certain degré de température , cette opération fe fait 

 d'une manière trop marquée , que le charbon fe combine 

 alors en trop grande quantité avec le fer, & que l'acier 

 qui en réfulte eft trop acier; 2." que lorfqu'on donne la 

 température convenable, il faut la foutenir pendant un 

 teïtaiii temps qui dépend de l'épaiflèur des barres, afiii que. 



le 



